— 574 — 



zione ha un minimo un po' più accentuato a 664°, cioè 16 gradi più basso 

 del punto di solidificazione dell'ioduro: questo minimo corrisponde a una con- 

 centrazione di 35-40 mol. % KBr. 



Lungo il raffreddamento successivo alla solidificazione fino a 200° non 

 si osserva nella temperatura nessun arresto o rallentamento anche adoperando 

 una quantità maggiore di miscela (30 gr.) 



Nella curva di cristallizzazione primaria di Ruff e Plato il minimo non 

 esiste; la temperatura di solidificazione si mantiene costante dal punto di 

 solidificazione dell' ioduro a 30 mol. 9 /o KBr. 



Tabella 2 a . 



KBr-KI. 



Numero 



"lo in 

 KBr 



peso 

 KI 



°/o mol 

 KBr 



ecolare 

 KI 



Temperatura 

 di 



cristallizzazione 



1 



0 



100 



0 



100 



680 



2 



5 



95 



6.84 



93.16 



675 



3 



10 



90 



13.41 



86.59 



672 



4 



15 



85 



19.75 



80.25 



668 



5 



20 



80 



25 85 



74.15 



665 



6 



25 



75 



31.70 



68.30 



664 



7 



30 



70 



37.41 



62.59 



664 



8 



40 



60 



48.18 



5182 



670 



9 



50 



50 



58.24 



41.76 



676 



10 



60 



40 



67.66 



32.34 



684 



11 



70 



30 



76.49 



23.51 



697 



12 



80 



20 



84.80 



15.20 



71o 



13 



90 



10 



92.62 



7.38 



724 



14 



100 



0 



100 



0 



740 



750 



700 - 



650 



. 750 



700 



650 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 



Mol. % KBr 

 Fig. 2. — KBr-KI. 



100 



3. KC1-KI. 



Per questa coppia di sali la miscibilità allo stato solido alle tempera- 

 ture di solidificazione non è completa. 



